(290 == 



plus grande,- mais s'ils font de cette mauvaife qualite, ils font 

 d'autant plus nuifibles , plus on en prend; il n'en refulte au- 

 cune loupe que difficilement, 6c quelquefois point de tout. 



Mais pour preparer racier brut (yKASA-b^ de la loupc 

 ou de la Krutze, on la brife en deux, quelquefois, fi elle eft 

 grande , en 3 morceaux , & fi le fer cru eft entre en fufion 

 on la pofe dans les charbons fur le foyer , & on rapproche 

 peu - a - peu du touyau,- on la tourne quelquefois , & on la 

 chaufe ainli entierement. Si un tel morceau eft tout rouge y 

 il eft battu, & plie en deux par les coups de marteau de main, 

 parcequ'il eft ordinairement affez large, & mince proportionnel- 

 lemenr, enfuite 11 eft comprime fortement fous le grand mar- 

 teau & remis devant le touyau. S'il commence a rougir plus 

 clairement, on y jette de tems en tems du fable, on le tour- 

 *ne , & ainfl on en chaufe une extremite jusqu'a la blancheur 

 de lune, 011 il foude alors fortement. Durant ce tems on le 

 porte quelquefois fur renclume, & on bat avec Iqs marteaux 

 de main les angles faillans , ou les parties , qui font pretes a. 

 fe detacher, afin que la maffe prenne une forme; on le remet 

 enfuite au feu, on y jette du f^ble & on ie bat derechef jus- 

 qu'a ce qu'il change fa couleur blanche en rouge; puis on le 

 porte fous le marteau , & on le bat dans un bout fclon Ja 

 tbrme d'une piece quarree oblongue; (Maffel , KyccoKL) 011 

 la remet au feu , & la chaufe de nouveau jusqu'a ce qu'elle 

 fucj on le tourne quelquefois dans le fible, on le bat, on, le 

 rcmet fous le marteau, & on en forge feulem.ent ce bout, qui 

 devient une large barre quarree. De la meme manicre on 

 traite Tautre bout , & toutes les autres parties de la loupe. 

 Une barre d'acier brut ainfi forgee , large d'14 verfchock & 

 epais d'un l vcrfchock, eft rougie enfuite, trempee dans I'eau 

 froide, brifee & tiree felon fa bonte. Cet acier brut dici eft 



O o 2 dor- 



